Влияние атомов углерода на мезоморфные свойства кремнеуглеродных высокомолекулярных соединений

Секция: ОБЩАЯ ФИЗИКА

ВЛИЯНИЕ АТОМОВ УГЛЕРОДА НА МЕЗОМОРФНЫЕ СВОЙСТВА КРЕМНЕУГЛЕРОДНЫХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ © В.М. Поликарпов, Е.М. Антипов

Среди множества полимеров полиорганокарбоси-ланы (ПКС) или иначе кремнеуглеродные полимеры занимают особое место. Интерес к таким соединениям обусловлен как их промышленным использованием, так и особенностями структурного строения. Основное количество научных публикаций посвящено полимерам, содержащим в основной цепи только атомы кремния и атомы углерода в боковом обрамлении. Заинтересованность к такому классу полимеров вызвана их возможностью при нагреве образовывать колончатую мезофазу (кондис-кристалл), которая характеризуется двухмерной гексагональной упаковкой при наличии конформационного беспорядка. Стоит отметить, что при таком фазовом превращении резко меняются свойства полимерного материала. При варьировании боковых радикалов за счет изменения длины боковых цепочек изменяется температура перехода «Кристалл -Кондис-кристалл», однако сам переход имеется во всех полимерах данного класса.

Нами исследовались ПКС, содержащие в основной цепи не только атомы кремния, но и атомы углерода. Исследования проводились тремя независимыми методами: методом рентгеноструктурного анализа, диффе-ренциально-сканирующей калориметрии, методом

термомеханического анализа. Все исследования были получены в Институте нефтехимического синтеза РАН. В основной цепи находились атомы углерода и кремния, а в боковом обрамлении - метальные группы. Максимальное преобладание атомов углерода составляло 3/1.

Исследования показали, что введение атомов углерода в основную цепь резко уменьшает возможность образования колончатой мезофазы. Несмотря на это, отмечена тенденция конформационных изменений в процессе нагрева. Однако конформационные изменения приводят к образованию в лучшем случае нематической фазы.

Таким образом, можно констатировать, что ослабление влияния атомов кремния в основной цепи за счет введения атомов углерода приводят к уменьшению вероятности образования колончатой мезофазы, однако, конформационные изменения в процессе нагрева происходят. Все эти фазовые изменения надежно регистрируются вышеуказанными экспериментальными методами.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 01-01-00403) и ГШ'АБ 00-525.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН ПРИ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ ОТОЖЖЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТИ © И.Е. Пермякова, И.В. Ушаков, Н.А. Зенякова, О.А. Потапова

Цель работы состояла в исследовании закономерностей образования трещин при индентировании металлических стекол (МС), подвергнутых предварительному отжигу в температурном интервале начала процесса кристаллизации до предплав ильных

температур.

Исследования проводили на МС 82КЗХСР. Толщина ленты 30 мкм, состав: 83,7 % Со + 3,7 %¥е + 3,2 % Сг + 9,4 % (вес. %). Перед испытанием образцы (10x20 мм) отжигали в печи при Тап = 888-1053 К с выдержкой 10 мин при каждой температуре. Характер деформации и разрушения исследовали на микротвердомере ПМТ-3 при индентировании МС на подложке с

различной микротвердостью (подложка № 1 - полиэфирный композит ТУ 2312-021-11748532-97, микротвердость =151 кГ/мм2, подложка № 2 - композит ТУ 2385-011-04831040-95, микротвердость «16 кГ/мм2). В свою очередь данные подложки толщиной «1 мм наносили на металлическую основу.

Отмечено, что по фиксированным цветам побежалости на поверхности МС можно определить температуру их термической обработки при заданном времени отжига.

Установлено, что зависимость вероятности образования трещин от нагрузки на индентор является линейной дня высоких температур отжига. Показано экс-